SOBRE RESISTENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 



217 







s 



si:(x.i()\ 





g 





CI.ASH 

 l)lí MADEUAS 



a 



.2 |.| 



2 « g 

 ■- o f= 



Qg a 



n o 



"i = 

 a — 

 < a 



= o 

 / 



§ 

 a, 2 



e 



1 £.1 



E §- 



° c 

 s 



OIISIÍRVACIONKS 



/ 







28.98 



3.00) 













39.56 



5.00(„ 



7.oor'"""" 











i 



49.68 



Fino de lea . 



0.677 



600 



10 



30 



64.40 



10.00/ 



\ 

 1 











70.84 

 76.82 

 79.12 



13.00 

 19.00 

 21.00 



Desceaso lento. 

 Descargado vuelve á la 

 flecha de .5'»"'. 



Rotura á los 3 minutos. 



1 

 Pino blanco. . . 



0.434 



600 



10 



30 

 1 



16.10 

 26.22 

 36.34 

 46.00 



17.00 



37.72 



3.50^ 



5.50 



9.50 



30.00 



3.00: 

 8.O0S 



Firmes. 



Rotura á los2 minutos. 



Firmes. 



Pino amarillo..! 

 1 



0.394 



600 



10 



30 



45.54 

 49.00 



52.40 



12.00 

 15.00 



30.00 



Descenso lento y des- 

 cargado vuelve á la 

 flecha de 3""Ji. 



Rotura á los 3 minutos. 



ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES GALES Y MEZCLAS 

 USADAS EN EL PAÍS 



Cal del Paraná 



Cal 78.44 



Magnesia .30 



Alúmina y óxido de hierro .16 



Arena cuarzosa 21.10 



100.00 

 Mezcla de 1 parte de cal y 3 de arena para ti'abajos comunes 

 en seco. Mezcla de 1 parte decaí y 2 de arena para trabajos impor- 

 tantes en seco. 



Cal de Córdoba 



Cal 98.80 



Magnesia ,50 



Oxido de hierro .05 



Sílice .0'5 



Agua .60 



100.00 

 Mezcla de 1 parte de cal y 3 V2 de arena para trabajos comunes 



